LA NATURALEZA 22") 



conforme alas reacciones que hemos dicho, y la pérdida de plomo do excede- 

 rá del orden natural, lo mismo la de la plata que se encontrará aleada con 

 el plomo reducido. 



Se sabe que el litargirio empleado en los lechos de fusión en las propor- 

 ciones convenientes, descompone ana parte de los sumiros metálicos; p 

 estas cantidades exceden notablemente á lo que teóricament puede cal- 

 cular necesario, y esto suponiendo que todo el azufre en el horno se transfi r- 

 mara en ácido sulfuroso, lo cual no sucedí;; asi es que, el empleo solo del 

 litargirio en los lechos do fusión de los metales de la mina de San Judas ú 

 otros de la misma naturaleza, no como reductor de los sulí'uros, sino como 

 agente para recoger y alearse con la plata, nunca podrá ofrecer ni verificar 

 un resultado satisfactorio aunque se emplee el fierro metálico ú otra sustan- 

 cia para recoger ó saturar el azufro que aun después de calcinados siempre 

 contienen aquellos metales, porque, como la reducción del litargirio á ¡ 

 mo metálico en el horno, se efectúa mucho antes que ninguna de las otras 

 sustancias que al mismo tiempo llegan á la zona de fusión, éste baja rápida- 

 mente depositándose en el crisol, aleado únicamente de muy poca plata, y sin 

 que el mineral argentífero se haya fundido del todo á la misma altura en el 

 horno en que fué reducido el litargirio. 



La adición en los lechos de fusión de horro metálico ó de mineral de fier- 

 ro en gran cantidad, y como desulfurante, con el objeto de proteger al li- 

 targirio después de reducido, contra la acción del azufre desalojado de los mi- 

 nerales, es de todo punto inconveniente, porque formándose grandes masas 

 de fiero reducido (sub-sulfuros), éste se deposita en las paredes del horno y 

 delante de las toberas ó alcribisis; circunstancia que viene á dar por resulta- 

 do, que no teniendo libre corriente el aire, se corroen las paredes y el horno 

 se inutiliza completamente. 



La riqueza de la aleación de plomo que se produce en los hornos de fu- 

 sión, no debe nunca exceder del 1 ó i % p §; cantidad que pasa perfecta- 

 mente en la copelación, es decir, que el quintal contenga de 2 á 3 marcos: 

 bajo esta base debe calcularse la cantidad de plomo en los lechos de fusicn, 

 de manera que usando solamente litargirio para los metales de San Juilas, la 

 cantidad seria relativa á la plata que esté contenida en el metal ó metales 

 argentíferos en el lecho de fusión, más, la pérdida exorbitante ó incalcula- 

 ble que de aquella sustancia se obtiene por las reacciones químicas que se 

 verifican y que hemos descrito; pero si en ve/, de litargirio se emplea un mi- 

 neral plomoso, cualquiera que sea su grado defusibilidad y aproximadamen- 

 te igual al mineral argentífero, y el metal ferroso se echa en la cantidad úni- 

 camente necesaria para recoger el azufre puesto en libertad por el calor, la 



Naturaleza.— Tomo II.— 31 



